Amaliy mashg’ulot vazifalari

Moddaning nomi
va formulasi
|
Termoeffekt turi
|
Termoeffekt
temp-si, 0С
|
Termoeffekt
Tabiati
|
Kremniy /IV/ - oksid – SiO2
|
Ekzoeffekt
|
115-117
|
Tridimitning o’tishi
α1 β1
|
Ekzoeffekt
|
155-163
|
Tridimitning o’tishi
α2 β2
|
Ekzoeffekt
|
220-280
|
Kristobalitning o’tishi α β
|
Endoeffekt
|
573
|
Kvartsning o’tishi
α β
|
Kaolinit- γ -
Al2 O3 ·2SiO2 ·2H2O
|
Endoeffekt
|
550-610
|
Degidratlanish
|
Ekzoeffekt
|
925-1000
|
Amorf kremnezem va glinozemning kristallanishi va sillimanit yoki mullit hosil bo’li-shi
|
Ekzoeffekt
|
1200
|
Mullitning butunlay hosil bo’lishi va qoldiq amorf
SiO2ning kristal-lanishi
|
Kaltsit CaCO3
|
Endoeffekt
|
860-920
|
Dissotsialanish
|
Magnezit-MgCO3
|
Endoeffekt
|
540-710
|
Dissotsialanish
|
Dolomit
Ca Mg(CO3) 2
|
Endoeffekt
|
730-790
|
Dolomitning
CaСO3 va MgCO3 ga parchalanishi hamda MgCO3ning disso-tsiyalanishi.
|
Soda Na 2CO3
|
Endoeffekt
|
850
|
Cuyuqlanish
|
Potash K 2CO3
|
Endoeffekt
|
250
|
Degidratatsiya
|
Endoeffekt
|
891
|
Cuyuqlanish
|
Deraza oynasi
|
Ekzoeffekt
|
560
|
Kristallanish
|
Xrustal shixtasi
|
Endoeffekt
|
250
|
Degidratatsiya
|
Endoeffekt
|
460
|
Degidratatsiya
|
Endoeffekt
|
630
|
Degidratatsiya
|
Endoeffekt
|
800
|
Dekarbonizatsiya
|
Ekzoeffekt
|
900
|
Kristallanish
|
Chinni massasi
|
Ekzoeffekt
|
460
|
Polimorf o’zgarish
|
Beydellit –
Al2O3·4SiO2·H2O·nH2O
|
Endoeffekt
|
100 – 190
|
Adsorbilangan suvning bug’lanishi
|
Endoeffekt
|
500 – 600
|
Konstitutsion suvning chiqishi
|
Endoeffekt
|
800 – 880
|
Kristall panjaraning parchalanishi
|
Ekzoeffekt
|
900 – 925
|
Yangi kristall mod-daning paydo bo’lishi
|
Nontronit –
m[3MgO· 4SiO2·H2O]·
p[(Fe3+,Al)2O3·4SiO2· H2O] ·nH2O
|
Endoeffekt
|
100 – 200
|
Adsorbilangan va tseolitli suvlarning bug’lanishi
|
Endoeffekt
|
400 – 625
|
Konstitutsion suvning chiqishi
|
Ekzoeffekt
|
810 – 920
|
Yangi kristall modda paydo bo’lishi
|
Ekzoeffekt
|
925 – 1180
|
Kristallanishning oxiriga etishi
|
Monotermit– 0.2RO·Al2O3·3SiO2 ·
1.5H2O (+0,5H2O)
|
Endoeffekt
|
50 – 100
|
Adsorbilangan suvning yo’qotilishi
|
Endoeffekt
|
450 – 550
|
Konstitutsion suvning chiqishi
|
Ekzoeffekt
|
955 – 975
|
Kristallanish moddaning hosil bo’lishi
|
Galluazit-
Al2O3·2SiO2 ·4H2O
|
Endoeffekt
|
50 – 140
|
Adsorbilangan suvning ajralishi
|
Endoeffekt
|
405 – 555
|
Konstitutsion suvning ajralib chi-qishi
|
Ekzoeffekt
|
970 – 1060
|
Kristall va yangi moddaning hosil bo’lishi
|
Pirofillit-
Al2O3·4SiO2 ·H2O
|
Endoeffekt
|
500 – 800
|
Suvning ajralib chiqishi
|
Ekzoeffekt
|
950 – 1100
|
Yangi kristall moddaning hosil bo’lishi
|
Poligorskit-
MgO·Al2O3·4SiO2·
5H2O· nH2O
|
Endoeffekt
|
130 – 150
|
Adsorbilangan suvning ajralishi
|
Endoeffekt
|
270 – 300
|
Paketlararo suvning yo’qotilishi
|
Endoeffekt
|
500 – 530
|
Konstitutsion suvning ajraliishi
|
Endoeffekt
|
905
|
Kristall panjaraning parchalanishi
|
Ekzoeffekt
|
950
|
Yangi moddaning kristallanishi
|
Kaltsit-CaCO3
|
Endoeffekt
|
800 – 950
|
Dissotsialanish
|
Aragonit –CaCO3
|
Endoeffekt
|
390-420
|
Kaltsitga aylanish
|
Vaterit (faterit)-
μ-forma CaCO3
|
Endoeffekt
|
440
|
Kaltsitga aylanish
|
Endoeffekt
|
900 – 950
|
Dissotsialanish
|
Tremolit-
2CaO·5MgO·8SiO2·H2O
|
Endoeffekt
|
800
|
Konstitutsion suv-ning chiqishi
|
Shoxli aldagich-
Ca,Na(Mg,Fe)4·(Al,Fe)·
[(Si,Al)4O11]·(OH)3
|
Endoeffekt
|
400
|
Suvning ajralishi
|
Endoeffekt
|
1175
|
Suvning butunlayin ajralib chiqishi
|
Kaltsiy gidrok-
sid – Ca(OH)2
|
Endoeffekt
|
530-580
|
Degidratlanish
|
Angidrit – Ca SO4
|
Endoeffekt
|
1190
|
Polimorf o’zgarish
|
Yarim molekula suvli gips -
α-CaSO4·.0,5Н2O
|
Endoeffekt
|
160
|
Degidratlanish
|
Endoeffekt
|
240
|
Degidratlanish
|
Endoeffekt
|
380
|
Angidrit inversiyasi
|
Endoeffekt
|
1180-1200
|
Polimorf o’zgarish
|
Yarim molekula suvli gips –
βCa SO4·.0,5Н2O
|
Endoeffekt
|
120
|
Degidratlanish
|
Endoeffekt
|
180
|
Degidratlanish
|
Endoeffekt
|
240
|
0,5 mol Н2O yo’qo-ladi
|
Endoeffekt
|
410
|
Angidrid inversiyasi
|
Endoeffekt
|
1180 – 1200
|
Polimorf o’zgarish
|
Ikki molekula suvli gips - CaSO4. ·2N2O
|
Endoeffekt
|
100 - 120
|
Adsorbilangan suvning yo’qolishi
|
Endoeffekt
|
220
|
0,5 mol Н2O ning yo’qolishi
|
Endoeffekt
|
240
|
0,5 mol Н2O ning yo’qolishi
|
Endoeffekt
|
380 - 420
|
Сa SO4 inversiyasi
|
Endoeffekt
|
1180-1200
|
Polimorf o’zgarish
|
Uch kaltsiyli silikat -
3 CaO· SiO2
|
Endoeffekt
|
920 - 925
|
Polimorf o’zgarish
|
Endoeffekt
|
970 - 980
|
Polimorf o’zgarish
|
Endoeffekt
|
990 – 1000
|
Polimorf o’zgarish
|
Alit- 54CaO· 16SiO2·
Al2O3·MgO
|
Endoeffekt
|
825
|
Polimorf o’zgarish
|
Endoeffekt
|
1427
|
Polimorf o’zgarish
|
Ikki kaltsiyli silikat - γ-2CaO · SiO2
|
Endoeffekt
|
780-830
|
α´ C2S ga o’tish
|
Endoeffekt
|
1447
|
α´C2Sdan α C2S ga o’tish
|
Talk -
3MgO·4SiO2·H2O
|
Endoeffekt
|
850 - 950
|
Degidratlanish
|
Xrizotil – asbest -
Mg6(Si4O11)·(OH)6·H2O
|
Endoeffekt
|
100
|
Adsorbilangan suvning yo’qolishi
|
Kaltsiy gidrosul-foalyuminat-
3CaO·Al2O3·CaSO4·
12H2O
|
Endoeffekt
|
200-250
|
Qisman degidrat-lanish, tarkibidagi suvning ko’p qismini yo’qotish
|
Endoeffekt
|
300-320
|
Degidratlanish
|
Endoeffekt
|
500
|
Degidratlanish
|
Endoeffekt
|
800
|
Suvsiz amorf xo-latdagi fazaning kristallanishi
|
Natriy gidrosilikat-
Na2O·SiO2·6·H2O
|
Endoeffekt
|
95
|
Bosqichli degidrat-lanish
|
Endoeffekt
|
1083
|
Suvsiz tuzning su-yuqlanishi
|
Gidrargillit-Al2O3·3N2O
|
Endoeffekt
|
250 - 300
|
Qisman degidrat-lanish, bemit hosil bo’lishi
|
Endoeffekt
|
500 – 550
|
Bemitning degid-ratlanishi
|
Ekzoeffekt
|
800
|
γ-Al2O3 ning
α- Al2O3 ga o’tishi
|
Bayerit (metastabil forma) – Al2O3·3H2O
|
|
310 –315
|
Qisman degidrat-lanish,bemitga o’tishi
|
|
500 – 550
|
Bemitning butunlayin degidratlanish
|
|
800
|
γ - Al2O3ning
α- Al2O3ga o’tishi
|
Bemit – Al2O3·H2O
|
Endoeffekt
|
460 – 580
|
Degidratlanish. Konstitutsion suvning chiqishi va kristall panjara-ning buzilishi
|
Ekzoeffekt
|
850 - 950
|
γ - Al2O3ning α- Al2O3ga o’tishi
|
Getit – Fe2O·H2O
|
Endoeffekt
|
300 – 420
|
Degidratlanish, α- Fe2O3 ga o’tish
|
Endoeffekt
|
680
|
Polimorf o’zga-rish, α- Fe2O3 dan γ - Fe2O3 ga o’tish
|
Magnetit-FeFe2O4
|
Ekzoeffekt
|
250 – 375
|
Magnetitning mag-gemit – γ-Fe2O3 ga o’tishi
|
|
Ekzoeffekt
|
590 – 650
|
Magnetitning gema-
tit –γ-Fe2O3ga o’tishi
|
Gematit-α-Fe2O3
|
Endoeffekt
|
658
|
Magnemit – γ-Fe2O3 ga o’tish
|
|
Endoeffekt
|
1370 - 1400
|
Magnetit – Fe3O4 ga o’tishi
|
Natriyli dala shpati-
β – Na2O. Al2O3 . 6 SiO2
|
Endoeffekt
|
1118
|
Erish
|
Muskovit –
K2O.3Al2O3. 6SiO2.
2H2O
|
Endoeffekt
|
750 - 850
|
Degidratlanish
|
Endoeffekt
|
1020 – 1090
|
Kristall panjara parchalanishi
|
Biotit –
K(Mg,Fe)3[AlSi3O10]. (OH,F)2
|
Endoeffekt
|
1160
|
Kristall panjara parchalanishi
|
Ekzoeffekt
|
1200
|
Yangi kristall mod-da hosil bo’lishi
|
Brusit – Mg (OH)2
|
Endoeffekt
|
400-550
|
Degidratlanish
|
Ksonotlit –
6SaO . 6SiO2 . H2O
|
Endoeffekt
|
775-800
|
Degidratlanish
|
Dikkit –
β- Al2O3·2SiO2·2H2O
|
Endoeffekt
|
480 – 590
|
Degidratlanish
|
Ekzoeffekt
|
950 – 1050
|
Amorf maxsulot-larning kristal-lanishi, mullit yoki sillimanit hosil bo’lishi
|
Ekzoeffekt
|
1130 – 1250
|
Mullit va kris-tobalit hosil bo’-lishi
|
Nakrit –
α- Al2O3·2SiO2·2H2O
|
Endoeffekt
|
550 – 610
|
Degidratlanish
|
Ekzoeffekt
|
950 – 1050
|
Amorf maxsulot-larning kristallanishi
|
Ekzoeffekt
|
1200 – 1250
|
Mullit va kristobalit hosil bo’lishi
|
Montmorillonit-
Al2O3· 4SiO2·H2O÷
(Al2,Mg3)O3·4SiO2· H2O
|
Endoeffekt
|
50 – 150
|
Adsorbilangan suvning yo’qotilishi
|
Endoeffekt
|
200 – 235
|
Paketlararo suvning yo’qotilishi
|
Endoeffekt
|
500 –760
|
Konstitutsion suvning chiqishi
|
Endoeffekt
|
800 – 860
|
Kristall panjaraning parchalanishi
|
Ekzoeffekt
|
900 – 1000
|
Kristallanish va yangi moddaning xosil bo’lishi
|